ähnlich wie entglasles Glas , kann ein solches Gemenge von feiten Säuren wie- 

 der geschmolzen werden , um von Neuem zu erstarren. {Comptes rend. T. 



J:i>. 1321— 1329.) 



Kuhlraann, über die hydraulischen Kalke, die künstli- 

 chen Gesteine und eine neue Anwendung der alkalischen lös- 

 lichen Silicate. — Gegen das Ende 1840 untersuchte K. eine Efflorescenz, 

 die sich in einem neuen Werke aus dem hydraulischen Mörtel von Tournay aus- 

 geschieden halte und fand, dass sie grösstenlheils in kohlens. Natron bestand. 

 Weiter fortgesetzte Untersuchungen lehrten dann , dass alle hydraulischen Kalke 

 gewisse Mengen Kali und Natron enihalten. 1841 sprach der Verf. die Ansicht 

 aus, dass das Alkali in den Cämentsteinen als üeberträger der Kieselsäure auf 

 den Kalk wirke, wodurch ein Theil des Kalkes in Silicat verwandelt würde, das 

 in Berührung mit Wasser, ähnlich wie es der Gyps thut, Wasser bände und 

 somit zu einem festen Gesteine erstarre. Späterhin unterstützte der Verf. diese 

 Ansicht durch die Ergebnisse der Versuche , den fetten Kalk durch Behandlung 

 mit Wasserglaslösung in hydraulischen Kalk zu verwandeln. Er fand, dass man 

 durch Mischen der feinen Pulver von 10 — 12 Theilen eines trocknen Wasser- 

 glases mit 100 Theilen feiten Kalks eine Mischung erhält, die alle Eigenschaf- 

 ten eines hydraulischen Kalkes hat, und selbst die Kreide verwandelt sich durch 

 Einwirkung von Wasser und ein lösliches Alkalisilical in ein festes Gestein, und 

 dieses Verhallen ist seit der Zeit vielfach benutzt, um Material zur Verzierung 

 von Gebäuden künstlich herzustellen. Als einen Punkt von besonderem Inter- 

 esse, der dabei aufzuklären war, fasst der Verf. ins Auge, worin die Wirkung 

 der Luft auf die kieseligen und künstlichen derartigen Kalke bestehen möchte, 

 da sie an der Luft erhärten. Durch Versuche zeigte der Verf., dass die Koh- 

 lensäure allerdings Kieselsäure aus dem Silicate auszuscheiden vermag , dass 

 aber diejenigen Tbeile 'des Silicates, die mit einer hinlänglichen Menge kohlens. 

 Kalkes in Berührung kommen, in kieselsauren Kalk übergehen. Die 1841 pu- 

 blicirte Abhandlung des Verf.'s wies überdies auf weitere industrielle Anwendun- 

 gen der Injeclion von Mineralsubstanzen in das Innere poröser unorganischer 

 wie organischer Körper hin. Der Verf. gab ferner dieser Umwandlung der wei- 

 chen und porösen Kalksteine in kieselige und compacte den Namen der Verkie- 

 selung (Silicalisation ). Da die Operationen dieser Verkieselung an Sculpturen 

 nnd Kunstwerken den Steinen oftmals eine bestimmte Färbung miltheilt, so hat 

 der Verf. diesen Uebelständen abzuhelfen gesucht. Zu beseitigen war nämlich 

 einmal der Uebcistand, dass die Mauerwerke von Kreidesteinen zu weiss blei- 

 ben, während gewisse eisenhaltige Kalksteine zu dunkle Farben annehmen. Zur 

 Verkieselung solcher zu weissen Steine wende! der Verf. daher ein Doppelsilicat 

 von Kali und Mangan an. Koballoxyd verbindet sich auch, wenn schon in viel 

 geringerer Menge, mit kieselsaurem Kali; die Kieselsäure, die man aus sol- 

 cher Lösung niederschlägt, ist azurblau. Hat man es mit Steinen von dunk- 

 len Farben zu thun und will man ihnen eine hellere Farbe geben, so verlheilt 

 man feinen künstlich dargestelllen schwefelsauren Baryt in der Wasserglaslösung. 

 Derselbe dringt in die Poren des Gesteines mit ein, und tritt später auch in 

 chemische Verbindung mit den übrigen Bestandlheilen. Die Verbindung der 

 Steine kann mit gewöhnlichem Cäment hergestellt werden, dessen Farbe man 

 durch Zusatz weisser Körper, wo nöthig, heller macht; besser indessen ge- 

 schieht dieses, indem man Wasserglas und Fragmente der Gesteine selbst zu- 

 sammenpulvert und dieses Gemisch in Teigform hinzusetzt. — Färbung der 

 Steine. Bei den Versuchen, den verkieselten Gesteinen diejenigen Farben- 

 nuancen zu geben, die einer Harmonie der in Verbindung zu setzenden Stücke 

 entsprechen, färbte derselbe die Steine erst mittelst einer Metallsalzlösung, um 

 nachher das Metiillo.xyd in denselben niederzuschlagen. Steine, die man in Lö- 

 sungen von Bleioxyd- und Kupferoxydsalzen getrocknet halle, nahmen nachher 

 Lei Behandlung mit Schwefelwasserstoff oder einer Lösung von Schwefelammo- 

 nium graue, schwarze und braune Nuancen an. Kupfersalze und ßlullaugensalz 

 erlhcilen den Steinen ein kupferiges Ansehen. Kocht man poröse Kalksteine 

 und poröse Laugen aus ähnlichem Maleriale mit den Lösungen von Schwefelsau- 



